Abbiamo potuto infatti trovare nella letteratura alcune indicazioni in 

 proposito. Johnson (*) ricorda che il rame arsenicale, a differenza di quello 

 elettrolitico, non si addolcisce a 200°, e che il nichel e l'antimonio agiscono 

 anche essi innalzando la temperatura a cui il rame si rincuoce. Hudson ( 2 ) 

 ha trovato, e Murra}' ( 3 ) e Smalley ( 4 ) hanno confermato, che la presenza 

 dell'arsenico negli ottoni ritarda l'accrescimento dei cristalli; e d'altra parte 

 Mathewson ( 5 ) ha stabilito che l'ossigeno ritarda la ricristallizzazione nel 

 rame. 



Molto notevole in questo senso è il fatto scoperto da Rose ( 6 ), e con- 

 fermato da Phelps ( 7 ), che le piccole quantità di idrogeno die possono essere 

 assorbite dall'oro fuso in un ambiente gassoso che ne contiene, innalzano 

 di circa 150° la temperatura di ricottura di esso (per temperatura di ricot- 

 tura Rose e Phelps intendono quella a cui il metallo diventa quasi com- 

 pletamente addolcito e ricristallizzato in mezz'ora). 



Abbiamo voluto pertanto precisare meglio questo fenomeno ed esami- 

 nare l'influenza che sulla temperatura di ricottura dell'oro e dell'argento 

 esercitano impurezze gassose di vario genere. 



A questo scopo abbiamo preparato numerosi bottoncini di oro e di ar- 

 gento che abbiamo fusi e lasciati raffreddare: 



a) nel vuoto. 



b) in ambiente di idrogeno, 



c) * » di ossigeno, 



d) » » di azoto, 



e) » » di anidride carbonica ; 



e sui campioni ottenuti si è studiato in che modo procede la ricristalliz- 

 zazione. 



I bottoncini di oro furono ottenuti fondendo per due volte successive 

 rispettivamente nel vuoto, nell' idrogeno e nell'ossigeno, del metallo pre- 

 ventivamente fuso all'aria. Il metallo, che era servito per le esperienze nel 

 vuoto, venne quindi impiegato per le prove con azoto fondendolo di nuovo 

 per due volte successive in ambiente di azoto. 



Per le esperienze con anidride carbonica si adoperò invece il metallo 

 che ora servito prima per le prove in ossigeno, rifondendolo, sempre due 

 volte, in ambiente di anidride carbonica. 



l 1 ) Inst. Metals, 8, 122 (1912). 



C 2 ) Just. Metals, 16, 18 (1916). 



( 3 ) Inst. Metals, 16, 67 (1916). 



( 4 ) L Soc. Ch. Ind., 36, 429 (1917). 

 ( s ) Int. Zeit, Metall, 9 1 (1916). 



(«) Inst. Metals, 9 (1912); ibid., 10 (1913). 

 C) Inst. Metals, 12, 125 (1914). 



